170 Das Alumium. 
und im Glührückstande blieb schwefelsaures Natron und 
Thonerde. 
Das Chloralumium Al2O]3 ist blassgrüngelb bis citron- 
gelb (nach Deville farblos), wachsglänzend, durchschei- 
nend von krystallischer, talkartiger Textur; in grösseren 
Mengen ist es schmelzbar, in kleineren verdampft es 
sogleich beim Erhitzen. Siedepuncet 130—1850C. Es 
raucht schwach an der Luft und riecht nach Salzsäure. 
Durch Kalium wird es noch weit unter dem Glühpuncte 
unter lebhafter Feuerentwickelung und Herausschleudern 
eines Theils der Masse zersetzt. An der Luft zerfliesst 
das Chloralumium bald zu klaren Tropfen und löst sich 
im Wasser schnell unter Wärmeentwickelung und Zischen 
zu einer klaren Flüssigkeit. Dieselbe Flüssigkeit entsteht 
beim Lösen von Thonerdehydrat in wässeriger Salzsäure. 
Sie giebt beim Verdunsten Krystalle von Al?C]B3, 12HO 
— Al?03, 3HC1-+-9HO, welche beim Erhitzen sich zer- 
setzen in entweichende wässerige Salzsäure und hinter- 
bleibende Thonerde, die die Form der gewässerten salz- 
sauren Thonerde beibehalten hat. 
Das Chloralumium liefert mit Chlorkalium und Chlor- 
natrium Doppelchloride von den Formeln KCl, Al?C13 
und NaCl, Al?C13. Aus dem letzteren, so wie aus dem 
AI?C13 scheidet man vorzüglich das Alumium. 
Darstellung des Alumiums. 
Nach Wöhler. Man bringt auf den Boden eines 
Porcellantiegels höchstens 10 erbsengrosse Kugeln Kalium, 
frei von Steinöl und kohliger Substanz, darüber ein gleich 
grosses Volum Chloralumium (das Kalium darf nicht vor- 
walten), bindet den Deckel mit Draht fest und erhitzt 
über der Weingeistlamme zuerst gelinde, dann nach ein- 
getretener Feuerentwickelung stärker. Man lässt den 
erkalteten Tiegel in ein grosses, ganz mit kaltem Wasser 
gefülltes Glas fallen, damit keine Erhitzung eintrete; 
dabei löst sich Chlorkalium, der Rest von Chloralumium 
oder Kalium unter Entwickelung eines übelriechenden 
Wasserstoffgases, während das Alumium als grünes Pulver 
zurückbleibt, welches man auf dem Filter mit kaltem 
Wasser wäscht und trocknet. 
Nach Liebig nimmt man die Zersetzung des Chlor- 
alumiums durch Kalium in einer dünnwandigen Glasröhre 
so vor, dass man die Chloralumiumdämpfe über das 
erwärmte Kalium leitet. 
Darstellung nach Deville. — a) Durch schmel- 
